Landwirtbschaftlicha Nabengewerbe. 665 



Nach dem Journal de Pharm. d'Alsace-L. ^j bedarf es, um Holz in 

 der Erde vor Fäulniss zu bewahren, nur einer einfachen Vorsichtsmassregel, 

 welche die Dauerhaftigkeit des in der Erde betindlichen Holzes um 50 o/o 

 vermehrt. Der IlolzpÜock etc. wird in der, dem Wachsthume verkehrten 

 Richtung in die Erde eingesetzt. Das Princip dieser Art der Conservirung 

 besteht darin, dass die Schimnielbildung in derselben Richtung fortschreiten 

 soll, wie das Wachsthum, weshalb man das Holz in jenem entgegenge- 

 setzter Richtung in die Erde zu graben hat. 



Bei der a. pr. Kaiser- Ferdinands-Nordbahn ^) werden die Eichenschwellen 

 und Langhölzer zum Zwecke der Conservirung mit kreosothaltigem Theeröl, 

 oder mit Zinkchlorid, die Kiefernschwellen durchwegs mit Zinkchlorid, die 

 weichen Brückeuhölzer mit letzterem allein, oder mit einem Gemische von 

 Zinkchlorid und Carbolsäure imprägnirt. Es werden nur solche kreosot- 

 haltige Oele verwendet, deren Siedepunkt über 165^ C. liegt und welche 

 mindestens 10 o/o durch Behandlung mit concentrirter Alkalilösung nach- 

 weisbares Kreosot bezw. Carbolsäure enthalten. Der Wassergehalt darf da- 

 bei nicht über 6 o/o steigen. Die Aufnahme der verschiedenen Hölzer an 

 Imprägnirungsstofif hat zu betragen: 



Für 1 Stück Eichenschwelle mindestens 7,5 kg 

 „ 1 „ Kiefernschwelle „ 18,0 „ 



„ 1 cubm P^ichenholz „ 76,5 „ 



„ 1 ,, Kiefernholz „ 183,6 „ 



R. T. P. 3) theilt in der Zeitschr. f. landw. Gewerbe ein Verfahren zur 

 Conservirung von Holzbottichen mit, welche Säureeinflüssen und hoher Dampf- 

 spannung ausgesetzt sind. Das Verfahren, das in der Hauptsache darin 

 besteht, das trockene Holz mit einer Schichte thierischen Blutes zu über- 

 ziehen, soll sich vortrefflich bewähren. Bezüglich des Näheren sei auf die 

 Originalmittheilung verwiesen. 



Nach C. R. A, Wright^) sind die Cuprammonium- und Zinkammo- 

 nium-Verbindungen, die ursprünglich zur Darstellung einer Art Pergament 

 aus Holzfaser gedient haben, ausgezeichnete Conservirungsmittel für Holz. 



H. Klette in Zwickau. Verfahren, Holztheile durch Verbindung mit 

 Asphalt gegen die Einflüsse der Bodenfeuchtigkeit widerstandsfähig zu machen 

 und so zu conserviren. D. R.-P. v. 12. November 1882, No. 23,780. 



Die Imprägniranstalt von C. Amen dt ^) in Oppenheim stellt nach dem 

 Herrn. Hager'schen Verfahren imprägnirte, sog. sidärirte Hölzer dar, welche 

 sich ihrer Dauerhaftigkeit wegen insbesondere für Kellereien eignen. Das 

 Sidäriren besteht darin, dass die Hölzer mit einer heissen Eisensalzlösung 

 ganz durchtränkt, dann wieder getrocknet und in ein heisses Bad von 

 Wasserglas gebracht werden. Das sich nun bildende unlösliche Eisensilicat 

 bildet gleichsam einen Panzer für das Eisensalz, welch' letzteres das Ein- 

 treten der Holzfäulniss auf lange Zeit hinaus verzögert. 



Sorökin^j in Kasan berichtet über die verschiedenen parasitischen 

 Holzzerstörer, speciell über den Hausschwamm (Merulius lacrimans). Nach 



») Indu8tr.-Bl. 1884. 150. 

 2) Jahresber. d. ehem. Technol. 1884. 1227. 

 ») Industr.-Bl. 1884. 165. 



*) Dingl. Polyt. Journ. 1884. Bd. 253. 37. — Journal of the Society of 

 Chemical Industry. 1884. 121. 



6) Weinbau und Weinhandel. 1884. 221. 

 6) Indu8tr.-Bl. 1884. 22. 



